( 928 ) 

 rimentales relatives à ces phénomènes sont encore assez incomplètes. Je 

 me suis proposé d'en reprendre l'étude et de rechercher notamment quelle 

 est la variation de la résistance des fds par suite de la torsion. 



» Comme, d'après les expériences préliminaires, on devait s'attendre 

 à des variations extrêmement faibles, la plus grande difficulté qu'il fallait 

 vaincre pour arriver à des mesures exactes était l'élimination de l'influence 

 de la température ambiante. Pour y arriver, j'ai choisi, d'une part, un 

 alliage dont la résistance électrique peut être considérée comme constante, 

 pour des petites variations de température du moins : c'est l'alliage connu 

 sous le nom de constantan. D'autre part, j'ai exécuté les mesures dans une 

 pièce souterraine où les fluctuations de la température ambiante ne 

 dépassaient guère un dixième de degré centigrade et que l'Institut de 

 Physique de l'École Polytechnique fédérale, à Zurich, a bien voulu mettre 

 à ma disposition. 



» Dans mes expériences, je me suis servi de la méthode de Wheatstone, 

 modifiée par Kirchhoff et connue sous le nom de pont à corde. 



» Le fil de constantan à examiner, bien recuit au préalable, fut suspendu à l'intérieur 

 d'un tube de laiton vertical, d'une longueur de 3™,5o, et il fut soigneusement tendu 

 par un poids de laiton soudé à son extrémité inférieure. Après chaque torsion, ce poids 

 pouvait être maintenu dans sa nouvelle position au moyen de deux ergots. Tous les 

 points de jonction du système furent établis sans exception par des godets remplis de 

 mercure. Pour la jonction des diverses branches, je me suis servi de fils de cuivre de 

 3mm (jg diamètre; par contre, la corde fut constituée par un fil de constantan de i™,5o 

 de longueur, tendu horizontalement et alimenté par le courant d'une batterie de trois 

 circuits Daniell. 



» Les résistances auxiliaires furent choisies de manière que l'on pût atteindre, dans 

 le résultat des mesures de résistance, une approximation de o,oooooï. Au commen- 

 cement de chaque expérience, le fil était en équilibre moléculaire au point de vue 

 élastique. Après l'observation de la position du galvanomètre, le fil fut tordu d'une 

 révolution complète, soit d'un angle de 2Tr, et fixé dans celte nouvelle position. Trois 

 observations de la déviation de l'aiguille du galvanomètre furent alors exécutées et le 

 fil fut de nouveau tordu de 36o° et ainsi de suite. 



» Pour donner une idée de l'ordre de grandeur de la variation de résistance, j'inscris 

 ici les résultats d'une série de mesures. 



» La résistance initiale du fîl de constantan était de io°'""% 60020. 



